( 581 ) 
» Lorsque l’on évapore une solution aqueuse contenant un mélange de 
1 équivalent de’ sulfate sodique, 1 à 2 équivalents de sulfate de zinc, +à 
! équivalent de sulfate ferrique et que l’on soumet à la fusion, du rouge 
sombre au rouge-cerise clair, le résidu de cette évaporation, il est aisé de 
suivre la série-des phénomènes qui se produisent. Il suffit, pour y arriver, 
de prélever souvent une certaine quantité du mélange fondu et d'examiner 
sur chaque prise l’action de l’eau bouillante. 
» On observe ainsi plusieurs réactions successives très nettes. Dans la 
première, du rouge sombre au rouge-cerise sombre, on constate la trans- 
formation du sulfate ferrique en sel basique; dans la seconde, du rouge- 
cerise Sombre jusqu’au rouge-cerise, s'effectue le dépôt, à l'état d'oxyde 
de fer oligiste, de tout le fer contenu dans le sous-sulfate ; en dernier lieu, 
du rouge-cerise au rouge-cerise clair, c'est-à-dire à la température qu’exige 
là décomposition du sulfate zincique, on voit s’opérer la combinaison de 
l’oxyde férrique anhydre.avec l’oxyde de zinc du sous-sulfate zincique con: 
tenu dans le mélange fondu, et, par suite, la transformation de l’oligiste.en 
octaèdres de territé de zinc. On arrête l'expérience lorsque l’on.ne voit 
plus que des octaèdres au sein de l’eau bouillante et que le dépôt lourd 
qu'ils y produisent est accompagné d’un précipité floconneux blanc de sous- 
sulfate zincique, précipité dont la présence implique la saturation de 
l'oxyde ferrique. Le culot fondu est traité par l’eau bouillante, à plusieurs 
reprises, et le sous-sulfate qui peut être mélangé aux cristaux est enlevé 
par un lavage à l'acide acétique éténdu d'eau. 
» La formation du ferrite de zinc paraît donc bien due, dans cette expé- 
rience, à l’action du sesquioxyde de fér cristallisé sur le sulfate de soude 
et de zinc chargé de sous-sulfate. Pour vérifier ce fait, j'ai essayé l’action 
du fer oligiste naturel pulvérisé sur le même sel double fondu au rouge- 
cerise clair, J’ai constaté ainsi qu’en moins d’une heure 5% de cet oxyde 
ont été transformés en ferrite octaédrique: La présence du sable contenu 
dans l’oligiste m'a permis d'observer un fait qui mérite d’être signalé. Les 
cristaux de; silicaté, neutre de zinc, willémite, n’apparurent qu'après la 
franklinite et précédèrent le dépôt d'oxyde de zinc cristallisé. Ilest donc 
facile de réaliser l’association des cristaux de ferrite de zine avec ceux du 
silicate neutre (willémite) et de l’oxyde de zinc (zincite), association qui 
se présente dans certains gisements de franklinites. 444 
» On peut également obtenir le ferrite de zinc au moyen du chlorure et 
du fluorure de zinc, Pour le préparer à l’aide du chlorure,- il suffit de 
